J25 
uk-uls; (hiarbij zijn de nicols in (ig. 3 over 30° ten oi^zichte van 
die in fig. 2 gedraaid. De Fig. 3 kan levens een indrnk geven van 
de eigenaardige strnktnnr der kristallen. 
Mikroskopiseh werd de brekings-index bepaald oj) : /i/>=l,545±0,002. 
Een smeltpunt kon, jnet belinlp der dynamische methode, niet worden 
gevonden; bij cii'ka 1120° 0. gaar ’t mineraal geleidelijk in eene 
viskenze massa over, die bij afkoeling steeds lol een ylas stolt. De 
brekingsindex van dit glas werd op: n./; = 1,506 ± 0,001 bepaald; 
hij is dus aanzieidijk lager dan voor ’t glas van den psendo-eukryp- 
tiet. Bij verhitting wordt het maar voor een klein bedrag on (giaasd ; 
ei' is geen twijfel aan, dat ’t natmirlijke mineraal en zijn glas iets 
anders zijn dan de o\ereenkonistige fasen van ’i kunstpi'odukt. Aan- 
gezien nimmer eenige aanwijzing voor een overgang gevonden werd, 
en ook bij verhitten van 't glas met vloeirniddelen bij lagere tempe- 
raturen steeds de /'Avorm verkregen werd, staan eukryptiet en 
psendo-enkryptiet ongetwijfeld in de verhouding van monotrope 
vormen tot elkander. 
§ 8 . Synthese en Eigenschappen van den S-Spodunien. 
De verbinding van de samenstelling: LiAlSiJJ^ werd door ons 
op vier verschillende wijzen bereid, om te zien, of werkelijk ten 
slotte daarbij praeparaten werden gewonnen, welke in hunne eigen- 
schappen als identiek konden worden beschouwd: 
a. Door samensmelten der berekende hoeveelheden Al„J 
en SiO^, en herhaling van dit procédé, na tijnwrijven en zeeven. 
Analyse en correctie hadden dan plaats op de vroeger aangegeven wijze. 
h. Uit zuiver Li^SUS, met behulp van AlAS SKd^. 
c. Uit den psendo-enkryptiet: LiAlSiO^ en SiO^. 
(L Uit het lithiumaluminaat : LiAlO^ en SiO^. 
De eigenschappen \ an het hiertoe noodige lithiumaluminaat 'worden 
aan het slot der volgende verhandeling vermeld. 
De vier aldus verkregen preparaten werden inet eer voor de 
definitieve bepalingen gebezigd, dan nadat door herhaald analyseeren 
en verbeteren gebleken was, dat hunne samenstelling zoo dicht 
mogelijk lot de theoretische was genaderd, en de dan nog bestaande, 
uiterst kleine afwijkingen van geen bemerkbaren invloed op hunne 
eigenschappen meer waren. Alle synthesen werden in kleine elek- 
trische weerstands-oventjes, met eene binnenwikkeling \an platina, 
en in eene oxydeercnde atmosfeer nitgevoerd. De bereiding dezer 
volkomen ziii\’ero praeparaten is eene zeer tijdi-oovende bezigheid, 
die echter noodzakelijk is, aangezien het blijkt, dat reeds kleine 
